## Jurnal Ilmiah Pendidikan Teknik Kejuruan (JIPTEK)
Jurnal Homepage: https://jurnal.uns.ac.id/jptk
PERBANDINGAN NILAI HEAT TRANSFER PADA PENAMBAHAN MATERIAL COMPOSIT BATU BATA SEBAGAI UPAYA EFISIENSI ENERGY BANGUNAN GEDUNG
Budi Siswanto
Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret email: budisys2@gmail.com

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui:  (1)  perbandingan  penggantian  sebagian  tanah liat oleh fly  ash ,  abu  sekam  padi  dan  abu  jerami  padi  dilihat  dari  nilai  berat  jenis, susut  bakar,  kuat tekan,  porositas  dan conductivity batu  bata  komposit;  (2)  persentase  optimal  penggantian  sebagian tanah liat oleh fly ash , abu sekam padi dan abu jerami padi dilihat dari nilai berat  jenis, susut bakar, kuat tekan, porositas dan conductivity batu bata komposit untuk mendapatkan batu bata dengan daya hambat panas maksimal. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode eksperimen.  Karakteristik  batu  bata  yang  diuji  pada  penelitian  ini  adalah  berat  jenis,  susut  bakar, porositas,  kuat  tekan,  dan  konduktivitas  termal.  Benda  uji  yang  digunakan  terbuat  dari  tanah  liat dengan campuran fly ash , abu sekam padi dan abu jerami padi dengan dimensi 23 cm x 11 cm x 5 cm. Hasil  penelitian  adalah  sebagai  berikut  ini. Pertama, ada  pengaruh  penggantian  sebagian  tanah  liat terhadap  nilai thermal  conductivity (F hitung 57,927  > F tabel 4,67). Kedua, Persentase  50%  merupakan persentase  optimal  penggantian  sebagian  tanah  liat  dengan  daya  hambat  panas  sebesar  0,201 Kcal/mhºC.
Kata kunci : batu bata, fly ash , abu sekam padi, abu jerami padi, konduktivitas termal

## Pendahuluan
Pemanasan  global  atau  global  warming adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem  di  bumi  akibat  terjadinya  proses peningkatan  suhu  rata-rata  atmosfer,  laut,  dan daratan  di  bumi.  Pemanasan  global  sendiri merupakan  fenomena  peningkatan  temperatur global  dari  tahun  ke  tahun  karena  terjadinya efek  rumah  kaca  atau  greenhouse  effect  yang disebabkan  oleh  meningkatnya  emisi  gas-gas seperti  karbondioksida  (CO2),  metana  (CH4), dinitroksida  (N2O),  dan  CFC  sehingga  sinar matahari terperangkap dalam atmosfer bumi.
Salah  satu  efek  dari  adanya  pemanasan global  yang  dapat  kita  rasakan  saat  ini  adalah tingginya temperatur yang terjadi pada ruang
dalam  bangunan.  Tingginya  temperatur  pada siang  hari,  dan  temperatur  tersebut  masih relatif tinggi pada malam hari, meskipun pada saat  itu  temperatur  udara  luar    relatif  rendah. Sehingga  ruang  menjadi  tidak  nyaman  untuk digunakan.
Dalam  usaha  memperoleh  kenyamanan termal,  banyak  orang  yang  menggunakan  Air Conditioner  (AC)  untuk  mendinginkan  udara suatu  ruangan.  Penggunaan  AC  dilakukan karena adanya perpindahan  panas dari lingkungan  ke  ruangan  sehingga  suhu  akhir ruangan  mendekati  dengan  suhu  lingkungan. Penggunaan  AC  perlu  mendapat  perhatian khusus, karena penggunaan AC mengeluarkan
biaya  operasional  listrik  yang  cukup  besar. Selain  itu  penggunaan  AC  juga  menjadi  salah satu  faktor  penyebab  pemanasan  global. Penggunaan  AC  yang  mengandung  klor (chlor) seperti freon atau CFC (chlorflourcarbon) sangat tidak ramah lingkungan. Zat-zat inilah yang dapat merusak lapisan  ozon  atmosfir  bumi  yang  berdampak pada pemanasan global.
Batu  bata  adalah  salah  satu  material pembentuk bangunan, yaitu dinding pembatas. Batu  bata  yang  digunakan  sebagai  dinding pembatas  bagian  luar  menjadi  pelindung pertama  bagi  manusia  sebagai  penghuni bangunan  dari  iklim  dan  situasi  alam  di  luar bangunan.  Pada  saat  ini  batu  bata  terbilang masih  cukup  diminati  oleh  masyarakat Indonesia. Beberapa faktor yang menyebabkan batu  bata  masih  cukup  diminati  masyarakat antara  lain  mudah  didapat  dan  banyak diproduksi,  dan  juga  harganya  yang  murah sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat luas terutama  bagi  mereka  yang  berpenghasilan menengah ke bawah.
Pada  masa  kini  kebutuhan  dinding bangunan  dengan  batu  bata  yang  masih menjadi favorit menyebabkan perlu diusahakan  bahan  alternatif  dalam  campuran pembuatan  material  batu  bata.  Telah  banyak penelitian yang dilakukan mengenai
pemanfaatan  beberapa  limbah  industri  untuk penambahan dalam campuran berbagai keperluan  bahan  bangunan.  Salah  satunya dengan  pemanfaatan  limbah  fly  ash,  abu sekam  padi  dan  abu  jerami  padi.  Fly  ash merupakan  limbah  padat  yang  dihasilkan  dari pembakaran  batubara.  Limbah  padat  ini terdapat  dalam  jumlah  yang  cukup  besar. Jumlah  tersebut  yang  cukup  besar,  sehingga memerlukan pengelolaan agar tidak menimbulkan  masalah  lingkungan,  seperti pencemaran  udara,  perairan,  dan  penurunan kualitas  ekosistem  (Kusdiyono  &  Rochadi, 2012: 98).
Bahan  ini  potensinya  ternyata  cukup melimpah  dan  belum  termanfaatkan  dengan baik.  Semakin  meningkatnya  pemakaian batubara,  maka  beban  lingkungan  juga  akan semakin  berat  dan  perlu  diantisipasi  dengan pemakaian  teknologi  batubara  bersih  dan pemanfaatan  secara  optimal  dari  limbah batubara tersebut.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mencari nilai  thermal  properties  yang  dihasilkan  dari batu bata dengan campuran fly ash, abu sekam
padi  dan  abu  jerami  padi.  Dengan  mencari nilai  thermal  properties  batu  bata  dengan campuran  fly  ash,  abu  sekam  padi  dan  abu jerami  padi,  diharapkan  mampu  memetakan material  batu  bata  sebagai  dinding  pembatas yang ramah lingkungan dan hemat energi.

## Metode Penelitian
Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Pendidikan  Teknik  Bangunan  Universitas Sebelas  Maret  Surakarta  untuk  uji  bahan  dan uji  sifat  fisis  dan  mekanis  batu  bata. Sedangkan pengujian thermal properties dilaksanakan di Laboratorium Pusat Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman, Cileunyi, Bandung.
Jenis penelitian  yang digunakan adalah penelitian  kuantitatif  yaitu  mengambil  suatu gambaran  mengenai  pengaruh  penggantian sebagian  tanah  liat  oleh  fly  ash,  abu  sekam padi  dan  abu  jerami  padi  terhadap  nilai thermal properties batu bata.
Sampel  yang  digunakan  yaitu  benda uji batu  bata  merah  dengan  dimensi  23  cm  x  11 cm x 5 cm. Pada tabel berikut akan dijelaskan banyaknya  sampel  dalam  satu  varian.  Dimana seluruh  sampel  yang  ada  merupakan  anggota dari populasi.
Tabel 1. Jumlah Sampel
Fly Ash Thermal Mekanis  Fisis 0% 6 6 12 15% 6 6 12 30% 6 6 12 40% 6 6 12 50% 6 6 12 Jumlah 30 30 60 Uji Thermal Properties Konduktivitas Termal Pengujian
konduktivitas termal
dilaksanakan  sesuai  dengan  ASTM–C177– 1997  menggunakan Thermal  Conductivity Meter  TC32 .  Persamaan  yang  digunakan adalah:
Dimana: k = Konduktivitas termal bahan (Kcal/mhºC)
= Gradien suhu pada penampang (ºC/meter)
A  = Luas penampang yang dialiri panas secara konduksi (m 2 ) q = Laju perpindahan kalor (Kcal)
Densitas Pengujian densitas dilakukan cara manual  sesuai  dengan  SNI  15-2094-2000. Persamaan yang digunakan adalah:
ρ = Berat jenis (gr/cm 3 ) m  = Berat batu bata (gr) v  = Volume batu bata (cm 3 )

## Uji Karakteristik Mekanis
Kuat Tekan Pengujian  kuat  tekan  dilaksanakan sesuai SNI 15-2094-2000
dengan menggunakan Gotech  Testing  Machine  U60 . Persamaan yang digunakan adalah: σ = P/A Dengan: σ = Tekanan (N/mm 2 ) P = Beban maksimum (N)
A = Luas bidang permukaan (mm 2 )

## Uji Karakteristik Fisis
Porositas Pengujian porositas dilaksanakan sesuai SNI 15-2094-2000.
Persamaan yang digunakan adalah:
Porositas(%) =
Dengan:
Mb  =  Massa  kering  benda  uji  (gr),  setelah
direndam dalam air 2x24 jam (gr)
Mk  = Massa basah benda uji (gr) Vb  = Volume benda uji (cm 3 ) ρ air = Massa jenis air (gr/cm 3 )

## Susut Bakar
Pengujian  susut  bakar  dilakukan  sesuai SNI  15-2094-2000  dengan  cara  manual  yaitu dengan  membandingkan  panjang  sampel  batu bata sebelum dan sesudah dibakar. Persamaan yang digunakan adalah:
Susut Bakar (%) =
Dengan: lo = Panjang sampel benda uji sebelum dibakar (cm)
li = Panjang sampel benda uji sesudah dibakar (cm)
Pengolahan  data  lanjutan  digunakan analisis regresi, yaitu untuk mengetahui berapa besar pengaruh penggantian sebagian tanah liat oleh fly  ash,  abu  sekam  padi  dan  abu  jerami padi terhadap thermal properties batu bata.Sebelum dilakukan analisis regresi,
beberapa  prasyarat  analisis  yang  harus dipenuhi  adalah  pengujian  normalitas  untuk mengetahui  distribusi  data,  dan  uji  linearitas untuk  mengetahui  linear  atau  tidaknya  data pada  variabel  terikat,  analisis  regresi  untuk mengetahui berapa besar pengaruh penggantian  sebagian  tanah  liat  oleh fly ash,  abu  sekam  padi  dan  abu  jerami  padi terhadap thermal properties batu bata.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan
Pengujian Konduktivitas Termal Material konduktivitas rendah
mempunyai daya isolator yang baik. Sebaliknya  material  yang  mempunyai  nilai konduktivitas  tinggi  merupakan  material penghantar panas yang baik (Rosenlund, 2000 dalam Noerwarsito dan Santosa 2006, 148).
Dengan menggunakan
Thermal Conductivity  Meter  TC-32 diperoleh  data konduktivitas  termal  yang  dapat  dilihat  pada tabel di bawah ini:
Tabel 2. Pengujian Konduktivitas Termal
Persentase Fly Ash Konduktivitas Termal Rata-Rata (Kcal/mhºC) 0% 0,362 15% 0,264 30% 0,282 40% 0,215 50% 0,201
Dari tabel di atas dapat dilihat hubungan konduktivitas  termal  batu  bata  dan  persentase penggantian fly  ash,  abu  sekam  padi  dan  abu jerami  padi dapat  dilihat  bahwa  persentase penggantian  sebagian  tanah  liat    oleh fly  ash, abu  sekam  padi  dan  abu  jerami  padi dari variasi 0% sampai 15% mengalami penurunan, tetapi  pada  persentase  30%  mengalami kenaikan konduktivitas termal, kemudian pada variasi  40%  sampai  50%  kembali  mengalami penurunan konduktivitas termal.

## Densitas
Berikut  ini  merupakan  hasil  dari pengujian densitas batu bata:
Tabel 3. Pengujian Densitas Persentase Fly Ash Densitas (gr/cm 3 ) 0% 1,35 15% 1,18 30% 1,14 40% 1,02 50% 0,98
Berdasarkan  tabel  di  atas,  terlihat densitas  semakin  turun  seiring  dengan bertambahnya jumlah fly ash dalam batu bata.

## Kuat Tekan
Dengan  menggunakan Gotech  Testing Machine  U60 diperoleh  data  kuat  tekan  yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 4. Pengujian Kuat Tekan
Persentase Fly Ash Kuat Tekan (N/mm 2 ) 0% 10,60 15% 5,59 30% 3,74 40% 2,37 50% 1,47
Dari  tabel  di  atas  terlihat  bahwa  kuat tekan  batu  bata  terus  mengalami  penurunan seiring  dengan  bertambahnya  jumlah fly  ash, abu  sekam  padi  dan  abu  jerami  padi .  Pada persentase  penggantian fly  ash,  abu  sekam padi dan abu jerami padi 40% - 50% batu bata tidak  masuk  dalam  dalam  kuat  tekan  minimal yang  disyaratka  oleh  SNI  15-2094-2000 dengan  kuat  tekan  masing-masing  yang dihasilkan  sebesar  2,37  N/mm 2 dan  1,47 N/mm 2 .

## Porositas
Berikut  ini  merupakan  data  hasil  dari pengujian porositas batu bata:
Tabel 5. Pengujian Porositas Persentase Fly Ash Porositas (%) 0% 39,59 15% 38,86 30% 42,83 40% 49,33 50% 48,29
Pada  persentase  0%,  dan  15%  terjadi penurunan porositas, akan tetapi pada persentase  30%,  dan  40%  terjadi  peningkatan
yang  cukup  tinggi,  dan  pada  persentase  50% terjadi penurunan porositas kembali.
Dari penelitian kelima persentase penggantian fly  ash,  abu  sekam  padi  dan  abu jerami  padi ,  porositas  batu  bata  mencapai lebih  dari  20%.  Dapat  disimpulkan  bahwa porositas  dari  batu  bata  tidak  masuk  dalam standar SNI 15-2094-2000.

## Susut Bakar
Dengan  membandingkan  dimensi  batu bata  sebelum  dibakar  dan  setelah  batu  bata dibakar  diperoleh  data  susut  bakar  yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 6. Pengujian Susut Bakar Persentase Fly Ash Susut bakar (%) 0% 0,87 15% 0,86 30% 0,67 40% 0,85 50% 1,18
Dari  tabel  di  atas  terlihat  pada persentase  penggantian fly  ash,  abu  sekam padi dan abu jerami padi 0% - 30% batu bata mengalami  penurunan  penyusutan,  setelah  itu batu  bata  mengalami  kenaikan  penyusutan pada persentase 40% - 50%.

## Pembahasan

## Konduktivitas Termal
Hubungan  Konduktivitas  Termal  Batu Bata dan Persentase Penggantian Fly ash, abu sekam  padi dan  abu  jerami  padi dapat  dilihat pada Gambar 1 bahwa persentase penggantian sebagian  tanah  liat  oleh fly  ash,  abu  sekam padi  dan  abu  jerami  padi dari  variasi  0% sampai  15%  mengalami  penurunan,  tetapi pada  persentase  30%  mengalami  kenaikan konduktivitas  termal,  kemudian  pada  variasi 40% sampai 50% kembali mengalami penurunan konduktivitas termal.
Gambar  1.  Hubungan  Konduktivitas  Termal dan  Persentase  Penggantian  Sebagian  Tanah Liat  Oleh Fly  ash,  abu  sekam  padi  dan  abu jerami padi
Fly  ash,  abu  sekam  padi  dan  abu jerami  padi berpengaruh  terhadap  nilai konduktivitas  termal  dikarenakan fly  ash, abu  sekam  padi  dan  abu  jerami  padi mempengaruhi  banyaknya  rongga  udara dalam  material  batu  bata.  Hal  ini  erat hubungannya  dengan  porositas  batu  bata. Porositas terjadi akibat daya ikat yang sedikit pada tanah liat, semakin sedikit daya ikatnya maka  semakin  banyak  rongga-  rongga  yang terdapat  pada  batu  bata  tersebut.  Besar kecilnya  daya  ikat  dipengaruhi  oleh  berat jenis.  Berat  jenis  tanah  liat  yang  telah dilakukan  uji  bahan  sebelumnya  sebesar 2,35  gr/cm 3 .  Sedangakan  menurut  Clarke (1992) dalam Kilang (2012: 88), menuliskan berat  jenis fly  ash,  abu  sekam  padi  dan  abu jerami  padi adalah  sebesar  1,90  –  2,7 mg/cm 3 . Ketika fly ash, abu sekam padi dan abu  jerami  padi tersebut  dicampurkan  ke dalam adukan tanah liat, fly ash menggantikan  volume  dari  tanah  liat,  dapat dipastikan  berat  jenis  tanah  liat  akan digantikan  dengan  berat  jenis fly  ash,  abu sekam  padi  dan  abu  jerami  padi .  Itulah mengapa  ketika  sebagian  volume  dari  tanah liat  dalam  batu  bata  digantikan  dengan fly ash maka  akan  mengurangi  berat  jenis  batu bata  itu  sendiri.  Semakin  tinggi  kerapatan spesimen,  maka  semakin  cepat  perpindahan kalor  yang  terjadi.  Sebaliknya  semakin rendah  kerapatan  spesimen,  maka  semakin lambat  perpindahan  kalor  yang  terjadi. Dengan  demikian  persentase  penggantian sebagian  tanah  liat    oleh fly  ash,  abu  sekam padi  dan  abu  jerami  padi 50%  dengan  nilai konduktivitas termal sebesar 0,201
Kcal/mhºC  merupakan  persentase  yang paling baik dalam menghambat panas.
Mengingat  bahwa  batu  bata  adalah  bahan penyusun  dinding,  selain  memperhatikan nilai hambat panas juga harus memperhatikan persyaratan fisis dan mekanis  yang  terdapat  pada  SNI  15-2094- 2000  diantaranya  adalah  porositas  dan  kuat tekan. Dari hasil penelitian bahwa kuat tekan pada  persentase  penggantian  sebagian  tanah liat  oleh fly  ash,  abu  sekam  padi  dan  abu jerami  padi 40%  -  50%  tidak  masuk  dalam standar  minimum  SNI  sehingga  batu  bata
tidak bisa digunakan sebagai bahan penyusun dinding. Dengan demikian persentase  penggantian fly  ash,  abu  sekam padi  dan  abu  jerami  padi 15%  merupakan persentase  terbaik  dengan  nilai  kuat  tekan sebesar  5,59  N/mm 2 dan nilai konduktivitas termal sebesar 0,264 Kcal/mhºC.
Densitas Dalam penelitian ini, dengan penggantian  sebagian  tanah  liat   oleh fly  ash, abu  sekam  padi  dan  abu  jerami  padi menjadikan  batu  bata  menjadi  lebih  ringan karena  densitas  batu  bata  yang  didapatkan berkisar antara 0,98 – 1,35 gr/cm 3 .
Berikut  ini  merupakan  grafik  hasil  pengujian densitas:
Gambar 2. Hubungan Densitas dan Persentase Penggantian  Sebagian  Tanah  Liat  Oleh Fly ash, abu sekam padi dan abu jerami padi
Ganbar  2  menunjukkan  hubungan antara densitas dan persentase penggantian fly ash,  abu  sekam  padi  dan  abu  jerami  padi , terlihat densitas semakin turun seiring dengan bertambahnya jumlah fly ash dalam batu bata. Hal ini disebabkan antara berat jenis tanah liat dan fly  ash,  abu  sekam  padi  dan  abu  jerami padi yang berbeda. Berat jenis tanah liat yang telah  melalui  uji  bahan  sebelumnya  sebesar 2,35  gr/cm 3 .  Sedangakan  menurut  Clarke
(1992)  dalam  Kilang  (2012:  88),  menuliskan berat  jenis fly  ash,  abu  sekam  padi  dan  abu jerami padi adalah sebesar 1,90 – 2,7 mg/cm 3 . Ketika fly  ash,  abu  sekam  padi  dan  abu jerami  padi tersebut  dicampurkan  ke  dalam adukan  tanah  liat, fly  ash menggantikan volume  dari  tanah  liat,  dapat  dipastikan  berat jenis  tanah  liat  akan  digantikan  dengan  berat jenis fly ash, abu sekam padi dan abu jerami padi .  Itulah  mengapa  ketika  sebagian  volume dari  tanah  liat  dalam  batu  bata  digantikan dengan fly  ash maka  akan  mengurangi densitas batu bata itu sendiri.
Densitas memegang peranan yang besar untuk thermal  properties ,  material  yang
mempunyai  densitas  yang  ringan  mempunyai daya  isolasi  lebih  besar  daripada  material yangberdensitas besar.

## Kuat Tekan
Berikut  ini  merupakan  grafik  hasil pengujian kuat tekan batu bata:
Gambar  3.  Hubungan  Kuat  Tekan  dan Persentase  Penggantian  Sebagian  Tanah  Liat Oleh Fly ash, abu sekam padi dan abu jerami padi
Dari  grafik  diatas  terlihat  bahwa  kuat tekan  batu  bata  terus  mengalami  penurunan. Hal tersebut dikarenakan penggantian fly ash, abu sekam padi dan abu jerami padi semakin banyak,  menyebabkan  ketidakseimbangan bahan penyusun batu bata. Sehingga menyebabkan  ikatan  antar  bahan  penyusun semakin  renggang  dan  porositas  semakin besar. Porositas yang besar akan mengakibatkan kuat tekan semakin kecil.
Pada  variasi  persentase  penggantian fly ash, abu sekam padi dan abu jerami padi 0% kuat tekan sebesar 10,60 N/mm 2 masuk dalam mutu  batu  bata  100,  pada  variasi  15%  kuat tekan sebesar 5,59 N/mm 2 masuk dalam mutu 50,  dan  variasi  30%  kuat  tekan  sebesar  3,74 masuk dalam mutu 25. Dari variasi persentase penggantian fly ash, abu sekam padi dan abu jerami  padi 0%  -  30%  masuk  dalam  standar minimal kuat tekan batu bata yang disyaratkan oleh  SNI  15-  2094-2000.  Sedangan  pada variasi  40%  dan  50%  batu  bata  tidak  masuk dalam  kuat  tekan  minimal  yang  disyaratkan oleh  SNI  15-2094-2000  dengan  masing- masing  kuat  tekan  yang  dihasilkan  sebesar 2,37 N/mm 2 dan 1,47 N/mm 2 .

## Porositas
Berikut  ini  merupakan  grafik  hasil pengujian porositas batu bata:
Gambar 4. Hubungan Porositas dan Persentase Penggantian  Sebagian  Tanah  Liat  Oleh Fly ash, abu sekam padi dan abu jerami padi
Menurut  SNI  15-2094-2000  porositas batu  bata  tidak  boleh  melebihi  20%.  Dari penelitian  kelima  persentase  penggantian fly ash,  abu  sekam  padi  dan  abu  jerami  padi , porositas  batu  bata  mencapai  lebih  dari  20%. Dapat  disimpulkan  bahwa  porositas  dari  batu bata tidak masuk dalam standar SNI 15-2094- 2000.
Pada  persentase  0%,  dan  15%  terjadi penurunan porositas, akan tetapi pada persentase  30%,  dan  40%  terjadi  peningkatan yang  cukup  tinggi,  dan  pada  persentase  50% terjadi penurunan porositas kembali.
Menurut analisis, penambahan air ketika proses  pencampuran  antara  tanah  liat  dan fly ash sangat  berperan  penting.  Yang  terjadi  di lapangan  adalah  tidak  adanya  takaran  khusus yang dijadikan acuan dalam proses pencampuran. Penambahan air terus dilakukan sampai  tanah  liat  dan fly  ash dirasa  cukup homogen untuk dilakukan pengadukan.
Ketika proses pengeringan dan pembakaran,  air  yang  terkandung  dalam  batu bata mengalami penguapan, sehingga mengakibatkan terjadinya rongga-rongga pada batu bata. Meskipun partikel fly ash dam tanah liat akan merapat dan mengisi rongga tersebut, namun  karena  terlalu  banyaknya  air,  ikatan partikel fly ash dan tanah liat tidak sempurna.
Dengan  nilai  porositas  yang  melebihi 20%,  hal  yang  perlu  diperhatikan  ketika  batu bata tetap digunakan dalam material penyusun dinding  adalah  proses finishing ,  yaitu  pada saat  plester  dan  pengecatan  sehingga  dinding tidak  mengalami  rembesan  ketika  musim hujan.

## Susut Bakar
Berikut  ini  merupakan  grafik  hasil pengujian susut bakar batu bata:
Gambar  5.  Hubungan  Susut  Bakar  dan Persentase  Penggantian  Sebagian  Tanah  Liat Oleh Fly ash, abu sekam padi dan abu jerami padi
Pemakaian fly  ash pada  variasi  yang berbeda  akan  mengurangi  penyusutan  batu bata  pada  penyusutan  kering  dan  penyusutan bakar terhadap batu bata tanpa fly ash . Namun hal  ini  hanya  mencapai  pada  persentase campuran fly  ash 30%  saja,  setelah  40%  dan 50%  terjadi  kenaikan  penyusutan.  Pada persentase fly  ash 15%  dan  30%  terjadi penurunan  penyusutan,  hal  ini  disebabkan adanya  butiran  abu  terbang  yang  tidak menyerap  air  dan  butiran  abu  terbang  yang kasar  dibandingkan  dengan  lempung  tanpa abu  terbang  yang  berpengaruh  terhadap kembang  susutnya  (Muhardi,  2007  dalam Kilang,  2012:  91).  Dari  pemeriksaan  bahan sebelumnya,  tanah  liat  menunjukkan  hasil plastisitas  tinggi.  Tanah  dengan  plastisitas tinggi  pada  umumnya  memiliki  persentase penyusutan tinggi pula (Daryanto, 1994 dalam Kilang,  2012:  91).  Sehingga  pada  persentase fly  ash 15%  dan  30%  dapat  menggantikan volume tanah dan mengurangi sifat plastisnya yang terlalu tinggi., maka mampu mengurangi penyusutan.  Keadaan  berbeda  ditunjukkan pada  persentase fly  ash 40%  dan  50%  justru meningkatkan penyusutan.

## Simpulan dan Saran
Simpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  data  dan pembahasan  dapat  diambil  simpulan  sebagai berikut:
1. Penggantian  sebagian  tanah  liat  oleh fly ash, abu sekam padi dan abu jerami padi berpengaruh  terhadap  nilai thermal properties batu bata yang dibuktikan dari nilai  Fhitung  57,927  >  Ftabel  4,67. Adapun  pengaruhnya  tidak  signifikan dengan melihat nilai hasil pengujian yang naik turun.
2. Pada penelitian ini batu bata dengan daya hambat  panas  optimum  terdapat  pada variasi penggantian fly ash batubara 50% yaitu sebesar 0,201 Kcal/mhºC. 3. Nilai  konduktivitas  termal  batu  bata dengan  penggantian fly  ash,  abu  sekam padi  dan  abu  jerami  padi pada  variasi campuran 0%, 15%, 30%, 40%, dan 50% secara  berturut-turut  adalah  sebesar 0,362Kcal/mhºC;  0,264  Kcal/mhºC; 0,282 Kcal/mhºC; 0,215 Kcal/mhºC; dan
0,201 Kcal/mhºC. Sedangkan nilai densitas  secara  berturut-turut  adalah sebesar  1,35  gr/cm 3 ;  1,18    gr/cm 3 ;  1,14 gr/cm 3 ; 1,02 gr/cm 3 ; 0,98 gr/cm 3 .
4. Melihat  dari  sifat  fisis  batu  bata (porositas)  sebagai  parameter  kelayakan batu bata sebagai pasangan dinding, dari kelima  variasi  penggantian  sebagian tanah  liat  oleh fly  ash,  abu  sekam  padi dan abu jerami padi nilai porositas tidak masuk dalam standar maksimal porositas yang  disyaratkan  oleh  SNI  15-2094- 2000 yaitu  sebesar 20%. Sedangkan dari sifat  mekanis  (kuat  tekan)  persentase 40%  dan  50%  batu  bata  tidak  masuk dalam  standar  minimal  kuat  tekan  yang disyaratkan oleh SNI 15-2094- 2000. Dari  hasil  pengujian  persentase  15% dapat digunakan sebagai pasangan dinding dengan nilai konduktivitas termal sebesar  0,264  Kcal/mhºC,  nilai  densitas sebesar  1,14  gr/cm 3 ,  nilai  kuat  tekan sebesar  5,59  N/mm 2 ,  dan  nilai  porositas sebesar  38,86%.  Akan  tetapi  batu  bata disarankan  digunakan  sebagai  dinding dalam  dan  tidak  bisa  digunakan  sebagai dinding  muka,  mengingat  nilai  porositas yang  besar.  Dengan  memperhatikan plesteran dengan baik dan benar,
sehingga  batu  bata  ketika  digunakan sebagai dinding pembatas tidak mengalami rembesan.

## Saran
Berdasarkan  simpulan  dan  implikasi hasil  penelitian,  maka  dapat  dikemukakan saran sebagai berikut:
1. Penelitian  lanjutan  dengan  mengubah posisi batu bata ketika pengujian konduktivitas termal menjadi mendatar.
2. Penelitian  lanjutan  dengan  penggantian tanah  liat  oleh bottom  ash atau  dengan limbah yang lainnya.
3. Penelitian  lanjutan  perhitungan  kalor
yang hilang yaitu dengan membandingkan  penghematan  energi operasional  listrik  untuk  AC  antara  batu bata biasa dengan batu bata dengan bahan tambah fly  ash atau  bahan  limbah lainnya.
4. Penelitian lanjutan  dengan  menggunakan cetakan  pres  dan  tungku  pembakaran modern  agar  bentuk  batu  bata  lebih presisi  dan  panas  pembakaran  dapat dikontrol dengan mudah.

## Daftar Pustaka
ASTM. (1997).  ASTM-C177-1997. Standard Test  Method  for  Steady-State  Heat Flux  Measurement  and  Thermal Transmission  Properties  by  Means  of the  Guarded-Hot-  Plate  Apparatus. ASTM International: USA
Badan  Standarisasi  Nasional.  (2006).  Standar Nasional  Indonesia.  SNI  15-2094- 2000. Bata  Merah  Pejal  untuk Pasangan Dinding . Dewan Standarisasi Indonesia, Jakarta.
Kilang, C. (2012). Skripsi: Pengaruh Penggantian Tanah Liat Oleh Fly Ash Batu  Bara  dan  Lama  Pembakaran Terhadap  Karakteristik  Fisis  dan Mekanis Batu Bata. Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
Kusdiyono  &  Rochadi.  (2012). Jurnal: Pengaruh Pemanfaatan Limbah Batubara (Fly Ash) Terhadap Kekuatan  Tekan  Mortar  Type  M. Politeknik Negeri Semarang, Semarang.
Noerwarsito,  V.T  &  Santosa.  (2006). Jurnal: Pengaruh “Thermal
Properties”
Material  Batu  Bata  dan  Batako sebagai  Dinding,  Terhadap  Efisiensi Enerji  dalam  Ruang  di  Surabaya. Universitas Kristen Petra, Surabaya.